natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kugleprøvningen anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
The ball test shall be considered to have given a satisfactory result if the following conditions are met:
kuglen går ikke igennem prøveemnet
the ball does not penetrate the test piece
prøveemnet knuses ikke i flere adskilte stykker.
the test piece does not break into separate pieces
Revner og brud i ruden som følge af sammenstødet tillades imidlertid.
As a result of the impact, cracks and fissures in the sheet are however permissible.
Otte eller flere separate prøvninger giver et tilfredsstillende resultat fra faldhøjden.
Eight or more separate tests give a satisfactory result at the drop height.
Tre eller flere prøvninger har givet et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøvninger udført på en ny serie prøveemner giver tilfredsstillende resultater.
Three or more tests having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
Prøvning med kugle på 227 g ved -18 °C ± 2 °C
227 g ball test at – 18 °C ± 2 °C
For at mindske temperaturændringen i prøveemnet, udføres prøvningen senest 30 sekunder efter, at prøveemnet er fjernet fra konditioneringsanordningen.
To minimize the temperature change of the test piece, the test shall be performed within 30 seconds of the removal of the test piece from the conditioning appliance.
Prøvningsmetoden skal være den i punkt 5.3 i dette bilag beskrevne, dog skal prøvetemperaturen være -18 °C ± 2 °C.
The test method shall be that described inn paragraph 5.3 of this annex, except that the test temperature is – 18 °C ± 2 °C.
Fortolkning af resultaterne foretages i overensstemmelse med punkt 5.4 i dette bilag.
Interpretation of results as in paragraph 5.4 of this annex.
PRØVNING AF VIND- OG VEJRBESTANDIGHEDEN
TEST RESISTANCE TO THE ENVIRONMENT
Forskrifterne i punkt 4 i bilag 3 finder anvendelse; prøvningen foretages i enten 1000, 500 eller 100 cyklusser for at måle overfladeslid på produktet.
The requirements of annex 3, paragraph 4, shall apply; the test is performed for either 1000, 500 or 100 cycles to measure abrasion of the surface of the product.
Tre plane kvadratiske prøveemner med sider på 100 mm for hver overfladetype underkastes prøvning.
Three flat square test pieces of 100 mm side for each type of surface shall be subjected to testing.
I tilfælde af rudemateriale i klasse L skal slidprøvningen anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis den samlede lysspredning efterfølgende ikke overstiger 2 % efter 1000 cyklusser på prøveemnets ydre overflade og 4 % efter 100 cyklusser på prøveemnets indre overflade.
In the case of glazing of class L, the abrasion test shall be considered to have given a satisfactory result if the total light scatter after abrasion does not exceed 2 per cent after 1000 cycles on the outer surface of the test sample and 4 per cent after 100 cycles on the inner surface of the test sample.
I tilfælde af rudemateriale i klasse M skal slidprøvningen anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis den samlede lysspredning efterfølgende ikke overstiger 2 % efter 500 cyklusser på prøveemnets ydre overflade og 4 % efter 100 cyklusser på prøveemnets indre overflade.
In the case of glazing of class M, the abrasion test shall be considered to have given a satisfactory result if the total light scatter after abrasion does not exceed 10 per cent after 500 cycles on the outer surface of the test sample and 4 per cent after 100 cycles on the inner surface of the test sample.
Der kræves ingen slidprøvning for soltage.
For sun roofs, no abrasion test is required.
En serie prøveeksemplarer, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
A set of samples for approval shall be considered satisfactory if one of the following conditions is met:
alle eksemplarerne opfylder kravene eller
all samples meet the requirements or
en prøve giver utilfredsstillende resultat, men gentagelse af prøvningerne på en ny serie prøveeksemplarer giver tilfredsstillende resultat.
one sample having failed, a repeat of the tests on a new set of samples gives a satisfactory result.
Prøvning for vejrbestandighed
Test of resistance to simulated weathering
Forskrifterne i punkt 6.4 i bilag 3 finder anvendelse.
The requirements of annex 3, paragraph 6.4, shall apply.
Den samlede eksponering for ultraviolet bestråling med langbue-xenonlygten skal være 500 MJ/m2.
The total ultraviolet radiant exposure with the long arc xenon lamp shall be 500 MJ/m2.
Under bestrålingen eksponeres prøveemnerne for vandbestøvning i kontinuerlige cyklusser.
During irradiation the test pieces shall be exposed to water spray in continuous cycles.
Under en 120-timers-cyklus eksponeres prøveemnerne for lys uden vandbesprøjtning i 102 minutter og for lys med vandbesprøjtning i 18 minutter.
During a cycle of 120 minutes the test pieces are exposed to light without water spray for 102 minutes, and to light with water spray for 18 minutes.
Andre metoder, der giver tilsvarende resultater, tillades.
Other methods giving equivalent results shall be allowed.
Tre plane prøveemner, der måler 40 mm × 500 mm, udskåret fra et plant eksemplar af en rude, prøves.
Three flat test pieces 130 × 40 mm cut from a flat sheet sample shall be subjected to testing.
Bestandigheden over for simuleret vejrpåvirkning anses for at give et tilfredsstillende resultat, såfremt:
The resistance to the simulated weathering shall be considered to have given a satisfactory result if:
Den målte lysgennemgang, jf. bilag 3, punkt 9, ikke falder til under 95 % af værdien forud for vejerpåvirkningen.
The light transmittance measured in accordance with annex 3, paragraph 9.1 does not fall below 95 % of the pre-weathering value.
Hertil kommer, at værdien for vinduer af betydning for førerens sigtbarhed ikke må falde til under 70 %.
Additionally, for windows which are required for driver visibility the value shall not fall below 70 %.
Der må under vejrpåvirkningen ikke forekomme bobler eller synlig nedbrydning, misfarvning, uklarhed eller krakelering.
No bubbles or other visible decompositions, discolourations, milkiness or crazing shall occur during weathering.
En serie prøveemner eller prøveeksemplarer, der fremstilles til godkendelse, anses for at være tilfredsstillende med hensyn til simuleret vejrpåvirkning, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:
A set of test pieces or samples submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the resistance to simulated weathering if one of the following conditions is met:
alle prøveemner giver et tilfredsstillende resultat
All test pieces have given a satisfactory result.
et prøveemne giver et utilfredsstillende resultat, men en ny prøveserie udført på en ny serie prøveemner eller prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat.
One test piece having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces or samples gives satisfactory results.
Krydsskæringsprøvning
Cross-cut test
Forskrifterne i punkt 13 i bilag 3 finder kun anvendelse på beklædte stive produkter.
The requirements of annex 3, paragraph 13, shall apply only to coated rigid products.
Krydsskæringsprøvningen udføres på et af prøveemnerne i punkt 6.2.
The cross-cut test shall be carried out on one of the test pieces from paragraph 6.2.
Krydsskæringsprøvningen anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt:
The cross-cut test shall be considered to have given a satisfactory result if:
krydsskæringsværdien Gt1 opnås.
The cross-cut value Gt1 is met.
Prøveemnet anses for tilfredsstillende for så vidt angår godkendelse, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:
The test piece shall be considered satisfactory from the point of view of approval if one of the following conditions is met:
prøvningen har givet tilfredsstillende resultat
The test has given satisfactory results.
En prøvning har givet et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøvninger udført på et resterende prøveemne fra prøvningen i 6.2 giver tilfredsstillende resultater.
The test having given an unsatisfactory result, a further test carried out on another remaining test piece from test 6.2 gives satisfactory results.
Der foretages prøvning af 10 plane kvadratiske prøveemner med sider på 300 mm.
Ten flat square test pieces of 300 mm side shall be subjected to testing.
Prøvningen af modstandsdygtighed over for fugt anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt:
The humidity test shall be considered to have given a satisfactory result if:
der ikke forekommer nedbrydning såsom bobler eller uklarhed på nogen af prøveemnerne
No visible decompositions like bubbles or milkiness occur on any sample,
og lysgennemgangen målt i henhold til punkt 9.1 i bilag 3 ikke falder til under 95 % af værdien forud for prøvningen og desuden ikke falder til under 70 % for et vindue af betydning for førerens udsyn.
and if the light transmittance measured according to annex 3, paragraph 9.1 does not fall to less than 95 % of the pre-test value and additionally to no less than 70 % for any window required for driver visibility.
Efter prøvning skal prøveemnerne opbevares i mindst 48 timer ved en temperatur på 23 °C ± 2 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % ± 5 % og derefter underkastes faldprøvning med kugle på 227 g som beskrevet i punkt 5 i dette bilag.
After testing the test pieces shall be stored for at least 48 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 % ± 5 %, and then subjected to the 227 g ball drop test described under item 5 of this annex.
Forskrifterne i punkt 9.1 i bilag 3 finder kun anvendelse på produkter, som har betydning for førerens udsyn.
The requirements of annex 3, paragraph 9.1 shall apply for products which are requisite for driver visibility.
En serie prøveeksemplarer, anses for tilfredsstillende, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
A set of samples shall be considered as satisfactory if one of the following conditions is met:
Alle prøvninger giver et tilfredsstillende resultat.
All samples give a satisfactory results.
et prøveeksemplar giver et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøveemner giver tilfredsstillende resultater.
One sample having given an unsatisfactory result, a further set of test pieces gives satisfactory results.
BRANDBESTANDIGHEDSPRØVE
FIRE RESISTANCE TEST
Brandbestandighedsprøvningen anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt brandhastigheden er mindre end 110 mm/min.
The fire-resistance test shall be considered to have given a satisfactory result if the burning rate is less than 110 mm/min.
For så vidt angår godkendelse anses en serie prøveeksemplarer for tilfredsstillende, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
For the purpose of approval a set of samples will be considered satisfactory if one of the following conditions is met:
Alle prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat.
All samples give a satisfactory result.
Et prøveeksemplar giver et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøveeksemplarer giver tilfredsstillende resultater.
One sample having given an unsatisfactory result a second set of samples gives satisfactory results.
PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHEDEN OVER FOR KEMISKE STOFFER
RESISTANCE TO CHEMICALS
En serie prøveeksemplarer, anses for acceptable, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
A set of samples shall be considered acceptable if one of the following conditions is met:
alle prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat
All samples give satisfactory results.
et prøveeksemplar giver et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøveeksemplarer giver tilfredsstillende resultater.
One sample having given an unsatisfactory result, a second set of samples gives satisfactory results.
FLEKSIBLE PLASTRUDER BORTSET FRA FORRUDER
FLEXIBLE PLASTIC GLAZINGS OTHER THAN WINDSCREENS
Fleksible plastruder anses for at tilhøre forskellige typer, hvis de er forskellige med hensyn til mindst ét af nedenstående primære eller sekundære kendetegn.
Flexible plastic glazings shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
fabriks- eller varemærker
Trade names or marks,
den nominelle tykkelse (e), idet der tillades en fabrikationstolerance på: ± (0,1 mm + 0,1 e); d > 0,1 mm
The nominal thickness (e), a manufacturing tolerance being allowed: ± (0,1 mm + 0,1 e); d > 0,1 mm.
overfladebeklædningens/overfladebeklædningernes art.
The nature of the surface coating(s).
For så vidt angår fleksible plastruder udføres prøvningerne på plane prøveemner, som enten er skåret ud fra færdige produkter eller specielt fremstillet.
In the case of flexible plastic glazings the tests shall be conducted on flat test pieces which either are cut from finished products or are specially produced for that purpose.
I begge tilfælde skal prøveemnerne i enhver henseende være absolut repræsentative for den produktion af ruder, for hvilken der ansøges om godkendelse.
In both cases the test piece must in every respect be rigorously representative for the panes which are produced in the run and for which approval is being sought.
Prøveemnerne skal gøres fri for beskyttelsesfilm og rengøres omhyggeligt før prøvningen.
The test pieces must be freed from protecting masks and have to be cleaned carefully before the test.
For at et prøveemne eller prøveeksemplar kan betragtes som fleksibelt, skal dets lodrette afbøjning være over 50 mm efter 60 sekunder.
For a test piece or sample to be considered flexible its vertical deflection shall be more than 50 mm after 60 seconds.
10 sekunder efter en bøjeprøvning på 180°, må materialet ikke udvise tegn på brud ved bøjningspunktet.
10 seconds after a 180° folding, the material must not show any fracture or damage at the point of bending.
PRØVNING AF MEKANISK MODSTANDSDYGTIGHED
MECHANICAL STRENGTH TESTS
Prøvning med kugle på 227 g ved 20 °C ± 5 °C
227 g ball test at 20 °C ± 5 °C
Der foretages prøvning af 10 plane kvadratiske prøveemner med sider på 300 + 10/– 0 mm.
Ten flat square pieces 300 + 10/– 0 mm shall be subjected to testing.
Faldhøjden er 2 m for alle tykkelser.
The height of drop is 2 m for all thicknesses.
Slagprøven med en kugle anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt kuglen ikke går igennem prøveemnet.
The ball test shall be considered to have given a satisfactory result if the ball does not penetrate the test piece.
Otte eller flere prøvninger giver et tilfredsstillende resultat fra faldhøjden.
Eight or more tests give a satisfactory result at the height of drop.
Højst to prøvninger har givet et utilfredsstillende resultat ved mindste faldhøjde, men en ny serie prøvninger udført på en ny serie prøveemner giver tilfredsstillende resultater.
More than two tests having given an unsatisfactory result at the minimum height of drop, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
For at mindske temperaturændringen i prøveemnet, udføres prøvningen senest 30 sekunder efter, at prøveemnet er fjernet fra konditioneringsanordningen.
To minimize the temperature change of the test piece the test shall be performed within 30 seconds of the removal of the test piece from the conditioning appliance.
Prøvningsmetoden skal være den i punkt 4.4.2 i dette bilag beskrevne, dog skal prøveemnets temperatur være – 18 °C ± 2 °C.
The test method shall be that described in paragraph 4.2.2 of this annex, except that the test piece temperature is – 18 °C ± 2 °C.
Fortolkning af resultaterne foretages i overensstemmelse med punkt 4.2.3 i dette bilag.
Interpretation of results as in paragraph 4.2.3 of this annex.
Forskrifterne i punkt 6.4 i bilag 3 finder anvendelse.
The requirements of annex 3, paragraph 6.4 shall apply.
Prøvning af bestandigheden over for simuleret vejrpåvirkning anses for at give et tilfredsstillende resultat, såfremt:
The resistance to the simulated weathering test shall be considered to have given a satisfactory result if:
alle prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat
All samples have given a satisfactory results.
DOBBELTRUDER AF STIFT PLAST
RIGID PLASTIC DOUBLE GLAZED UNITS
Dobbeltruder anses for at tilhøre forskellige typer, såfremt de er forskellige med hensyn til mindst ét af følgende primære eller sekundære kendetegn:
Double glazed units shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
De anvendte ruders kemiske betegnelse.
The chemical designation of the component sheets.
Fabrikantens klassifikation af ruderne.
The classification of the sheets by the manufacturer.
De anvendte ruders tykkelse.
The thickness of the component sheets.
Vinduesfremstillingsprocesssen.
The process of window manufacture.
Bredden af mellemrummet mellem de anvendte ruder.
The width of air gap between the component plastic sheets.
Plastrudernes farvning
The colouring of the plastic sheets.
Overfladebeklædningens type og art.
The nature and type of coating.
Ved dobbeltruder i stift plast udføres prøvninger af enten plane prøveemner eller færdige dele, afhængigt af prøvningsforskrifterne.
In the case of rigid plastic double glazed units, tests will be performed on either flat test pieces or finished parts depending upon test requirements.
Prøveemnerne skal føres fri for beskyttelsesfilm og rengøres før prøvningen.
The test pieces must be freed from protecting maskings and cleaned before testing.
De opbevares i 24 timer ved en temperatur på 23 °C + 2 °C og ved en relativ fugtighed på 50 % + 5 % forud for prøvningen.
They must be stored for 24 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 % ± 5 % prior to testing.
Den nominelle tykkelsestolerance for produkter i ekstruderet plast er ±10 % af den nominelle tykkelse.
The nominal thickness tolerance for extruded plastic products is ± 10 % of the nominal thickness.
For plastprodukter fremstillet ved andre teknikker (f.eks. støbte akrylplader) findes den accepterede tykkelsestolerance ved hjælp af ligningen:
For plastic products produced by other techniques (e.g. cast acrylic sheet), the acceptable thickness tolerance is given by the equation:
tykkelsestolerance (mm) = ± (0,4 + 0,1 e)
thickness tolerance limits (mm) = ± (0,4 + 0,1 e)
hvor e er rudens nominelle tykkelse.
where e is the sheet nominal thickness.
Referencestandarden er ISO 7823/1.
Reference standard is ISO 7823/1
NB: Hvis tykkelsen ikke er konstant pga. formgivningsteknikker, foretages målingen af tykkelsen ved enhedens geometriske centrum.
Where the thickness is not constant due to forming techniques, the measurement of the thickness will be at the geometric centre of the unit.
De prøvninger, der udføres på dobbeltruder i stift plast med en nominel bredde for mellemrummet »e«, anses for at gælde for alle dobbeltruder i stift plast med de samme kendetegn og en nominel bredde af mellemrummet »e« ± 5 mm.
Test carried out on rigid plastic double glazed units having a nominal width of gap e measured at the geometrical centre shall be considered to be applicable to all rigid plastic double glazed units having the same characteristics and a nominal width of gap e ± 5 mm.
Ansøgeren om godkendelse kan i stedet vælge at indsende de prøver, der har de største og mindste nominelle mellemrum.
The applicant for approval may alternatively submit the sample having the largest and smallest nominal gaps.
Et prøveemne for hver anvendt rude i vinduet med målene 300 mm × 25 mm, prøves.
One test piece for each component sheet of the window measuring 300 mm × 25 mm shall be subjected to testing.
Den lodrette afvigelse af begge anvendte ruder skal være mindre end 50 mm efter 60 sekunder.
The vertical deviation of both component sheets shall be less than 50 mm after 60 seconds.
Seks repræsentative vinduer med målene 1170 × 570 mm (+0/-2 mm i begge retninger) prøves.
Six representative windows of size 1170 × 570 mm (+ 0/– 2 mm in both directions) shall be subjected to testing.
Prøveeksemplarerne skal kunne fastholdes i kanterne.
The samples will have provision for peripheral clamping.
Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 3.2 i bilag 3 beskrevne.
The test method used shall be that described in annex 3, paragraph 3.2.
Anslaget foretages mod vinduets inderside.
Impact will be on the inner side of the window.
For ruder som f.eks. skilleruder og adskillelsesvinduer med høj sandsynlighed for sammenstød skal faldhøjden være 3 m.
For panes like partitions and separating windows which have high impact probability the drop height shall be 3 m.
Desuden måles HIC-værdien.
The HIC value is also to be measured.
For ruder som sidevinduer, bagvinduer og soltage, som har mindre sandsynlighed for sammenstød, skal faldhøjden være 1,5 m.
For panes like side windows, back windows and sunroofs which have reduced impact possibilities the drop height shall be 1,5 m.
For ruder uden kontaktmulighed, f.eks. vinduer i påhængskøretøjer og små vinduer, foretages ingen prøvning med hovedattrap.
For panes which do not have contact possibilities such as windows in trailer caravans as well as for small windows there will be no headform testing.
10 plane prøveemner af den ydre rude i enheden eller 10 færdige dele i størrelsen300 mm × 0 mm +10/-0 mm, prøves.
Ten flat test pieces of the outer component sheet or ten finished parts of size 300 × 300 mm + 10/– 0 mm shall be subjected to testing.
Anslaget foretages mod prøvevinduets yderside.
Impact will be on the outer side of the test window
Faldhøjden for de forskellige tykkelsesværdier for vinduets ydre del er anført i tabellen nedenfor:
The height of drop for the various thickness values of the outer component of the window is given in the table below:
Tykkelse af yderrude (mm)
Outer sheet thickness (mm)
Ved tykkelsesværdier i mellemområdet i intervallet mellem 3 mm og 6 mm skal faldhøjden interpoleres.
For intermediate values of thickness in the interval between 3 mm and 6 mm the height of drop must be interpolated.
prøveemnet knuses ikke i flere adskilte stykker.
the test piece does not break into separate pieces.
Prøvningsmetoden skal være den i punkt 5.3 i dette bilag beskrevne, dog skal prøvetemperaturen være -18 °C ± 2 °C.
The test method shall be that described in paragraph 5.3 of this annex, except that the test temperature is – 18 °C ± 2 °C.
Tre plane kvadratiske prøveemner med sider på 100 mm for hver overfladetype underkastes prøvning.
Three flat square test pieces of 100 mm for each type of surface shall be subjected to testing.
alle eksemplarerne opfylder kravene eller
All samples meet the requirements or
en prøve giver utilfredsstillende resultat, men gentagelse af prøvningerne på en ny serie prøveeksemplarer giver tilfredsstillende resultat.
One sample having failed, a repeat of the tests on a new set of samples gives a satisfactory result.
Tre plane prøveemner, der måler 130 mm × 40 mm, udskåret fra den ydre rude, prøves.
Three flat test pieces 130 × 40 mm cut from the outer skin of the window shall be subjected to testing.
Forskrifterne i punkt 13 i bilag 3 finder kun anvendelse på beklædte produkter.
The requirements of annex 3, paragraph 13, shall apply only to coated products.
Krydsskæringsprøvningen udføres på et af prøveemnerne i punkt 6.2.
The cross-cut test shall be carried out on one of the test pieces from 6.2.
en prøvning har givet et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøvninger udført på et resterende prøveemne fra prøvningen i punkt 6.2 giver tilfredsstillende resultater.
The test having given an unsatisfactory result, a further test carried out on another remaining test piece from test in paragraph 6.2 gives satisfactory results.
Der foretages prøvning af 10 kvadratiske prøveemner eller -vinduer med sider på 300 mm.
Ten square pieces or test windows of 300 × 300 mm shall be subjected to testing.